ET D'HISTOIRE NATURELLE. jaj 



sur les bords. En augmentant considerableinpnt !e feu, j'obtins 

 ixn bouton , mais il in'est impossible d'estiiiier le degre de chaleur 

 auquel la fusion eut lieu. 



Par ce traitement le bouton avoit perdn i\n pen de son poids 

 absolu , mais sa pesanteur specifique s'etoit eievee de 10,97a a 

 1 1,871 ; il etoit J'un gris blaiic ; sa durete etoit superieure k celle 

 dn fer battu. La lime lui donnoit la couleur et le brillant du pla- 

 tine; il etoit tres-malleable ; sa fracture etoit fibreuse, en strius 

 divergentes , et qui paroissoient composees de cristaux ; la surface 

 du bouton paroissoit aussi , a la loupe , ctre cristallisee. 



Le palladium se combine tres-aisement au soufre ; j'en al ex- 

 pose une certaiiie quantite a nne violente chaleur sans pouToir le 

 fondre, et k ce haut degre de temperature j'y ai projette du sou- 

 fre. II entra aussi-tot en fusion ^ et resta dans cet etat jusqu'i ce 

 que la rougeur du creuset fut a peine visible au jour. Je ne puis 

 juger avec exactitude la proportion du soufre qui s'unlt au metal 

 pour former le sulfure ; I'augmentation de poids dans le bouton ne 

 suflisoit pas pour cela , et comme il m'etoit impossible , a quelque 

 prix que ce fut , de me procurer une plus graiide (juantite de pal- 

 ladium , j'ai cru prudent d'en conserver la plus gruande quantity 

 possible pour rechercher des proprietes plus inij^ortantes. Le sul- 

 fure de palladium est plus blanc que la substance iiieme et il est 

 extr^meinent cassant. 



Le palladium, foudu dans un creuset de charbon et tenu en 

 fusion pendant quinze minutes J n'acquitpas de proprietes diffe- 

 rentes de celles que jai deja citees en parlant de I'effit de la cha- 

 leur sur cette substance. De la nous pouvons conclure qu'il n'y a 

 aucune action entre le charbon et le palladium. 



J'ai mis dans un creuset parties egales d'or et de paltadiuu pour 

 former un alliage. Le resultat, a. raison d'un accident qui survint , 

 pesoit moins que la somme des quantites employees, et conse- 

 quemment les proportions de cet alliage etoient inccrtaines Sa 

 couleur etoit grise j sa durete etoit a-peu-pres egale a celle du fer 

 battu. II cedoit au marteau , mais il etoit moins ductile que clia- 

 que metal pris separement et une percussion repetee le biisoit. Sa 

 fracture etoit en grains grossiers et portoit des marques de cris- 

 tallisation , sa pesanteur specifique etoit de 11,079. 



Parties egales de platine et de palladium entre en fusion h une 

 chaleur qui est de peu superieure au degre necessaire a la fusion 

 du palladium seul. Cet alliage resseinble k celui dontnous venous 

 de parler pour la couleur et la durete , mais il etoit un peu moins 

 malleable ; sa pesanteur specifique est de 15,141. 



Tome LFII. THERMIDOR an 11. R 



